( l502 ) 



tenipératiire plus élevée, passe à l'état vitreux le |)his parfait en abandonnant 

 une partie de ses éléments, pour descendie probablement à l'état de phos- 

 phate tribasique de chaux 3CaO, PhO\ J'aurai d'ailleurs l'occasion plus 

 tard de donner la composition de ces deux phosphates cristallisé et 

 vitreux. 



» Pour préparer le verre de phosphate de chaux, j'ai chauffé le phos- 

 phate acide dans une'capsule de fer émaillée, afin de l'amener à l'étal 

 pâteux. Arrivé à cet état, on change de vase, on coule la matière dans une 

 marmite bien propre et ou la [lorte au rouge sombre en l'agitant avec une 

 spatule en fer, pour éviter le boursouflement >qui entrauierail le tout au 

 dehors. On maintient cette température jusqu'à ce que toute la masse soit 

 devenue vitreuse et transparente. Arrivé à cette période, on la met dans un 

 creuset, afin de pouvoir élever davantage la température et la porter len- 

 tement au rouge blanc. On maintient cette température environ deux heures, 

 en agitant avec une baguette en fer pendant la première heure, pour faciliter 

 le départ des éléments volatils et rendre toute la masse plus homogène. Puis 

 ou la laisse reposer une heure, on la coule ensuite soit sur ini disque métalli- 

 que chaud, soit dans un mortier également en métal qu'il faut couvrir aus- 

 sitôt la coulée du verre opérée, afin d'éviter un refroidissement trop brusque. 

 Si ces précautions ne sont pas prises, le verre, eu S3 refroidissant, éclate en 

 plusieurs morceaux, absolument comme le ferait le verre ordinaire refroidi 

 dans les mêmes conditions. J'ai pu néanmoins couler des glaces de qo cen- 

 timètres de diamètre sur G millimètres d'épaisseur. 



)' J ai pu également couler ce verre dans des capsules en plaline, ce qui 

 m'a permis de l'obtenir en masse assez volumineuse, et d'une très-grande 

 limpidité. Cette matière est d'une transparence parfaite : c'est un véritable 

 verre; rien ne ressemble plus au verre ordinaire que le verre de phosphate 

 de chaux. 



» 11 est très-réfringent : son indice de réfraction est représenté par i,523, 

 celui du crowu-glass étant de i, SaS. La densité du verre de phosphore 

 est 2,6. Il se laisse travailler comme le verre ordinaire, ce qui m'a permis 

 d'en faire divers objets, tels que lentilles, prismes, verres à lunettes et 

 brillants, pouvant être comparés aux brillants strass. M. Vincelef, opticien, 

 s'est empressé de me monter un binocle avec ce verre particulier; et 

 M. Benoît, hq^idaire, a bien voulu m'en tailler sous différentes formes, 

 comme on peut le voir par la collection de ces divers objets que j'ai l'hon- 

 neur de mettre sous les yeux de l'Académie. 



